576 C. Doclter. 



PürphjTstruktur zeigen, z. B. bei Gemengen von Augit 

 und Labradorit, porphyrartige Gemenge von zuerst gebildetem 

 Augit mit einer Grundmasse aus Eutektikum oder porpliyr- 

 artige Gemenge aus zuerst gebildetem Labradorit mit eutek- 

 tischer Grundmasse, Je nachdem eben Labradorit oder Augit 

 vorherrscht. Solche Bildungen sind natürlich nicht unmöglich 

 und dürften sie in Wirklichkeit auch nicht fehlen. Aber 

 im allgemeinen trifft dies nicht zu. Bei künstlichen Schmelzen 

 trifft dies noch weniger zu, die eutektische Struktur ist bei 

 diesen eine Seltenheit. 



Nur wenige Gesteine zeigen Eutektstruktur; darunter sind 

 bekannt die Pegm.atite, Schriftgranit, welche die sogenannte 

 Implikationstextur zeigen, doch können solche Gesteine, wie 

 auch die Quarzporphyrgrundmasse nicht auf trockenem Wege 

 dargestellt werden und kommen also hier, wo wir es nur mit 

 trockenen Schmelzen zu tun haben, nicht in Betracht. 



Bei künstlichen Schmelzen sind eutektische Mischungen, 

 d. h. solche mit Eutektstruktur, auch sehr selten, während 

 der Theorie nach immer einzelne Teile diese Eutektstruktur 

 zeigen müßten. Auch bei Schlacken tritt nach v. Jüptner die 

 Eutektstruktur nicht auf, auch die Zeichnungen Vogt's lassen 

 diese vermissen. Dagegen erhielt ich in manchen Fällen beim 

 Zusammenschmelzen von zwei Silikaten Differentiations- 

 sonderung, namentlich wenn die angewandten Mengen nahezu 

 gleich waren, und sogar bei einzelnen eutektischen Mischungen 

 kommt Trennung nach dem spezifischen Gewicht vor. 



Der Grund, warum eutektische Struktur bei Silikaten nicht 

 zu Stande kommt, liegt einerseits in der verschiedenen Kristalli- 

 sationsgeschwindigkeit, respektive dem so verschiedenen 

 Kristallisationsvermögen und ist es wohl begreiflich, daß, wenn 

 diese Faktoren stark differieren, die Eutektstruktur nicht zu 

 Stande kommt und nur, wo sie nahezu gleich sind, wie bei 

 Ohvin und Magnetit, wird sie zu erwarten sein. Allerdings 

 könnte man bei Olivin und Augit auch eine solche erwarten, 

 da das Kristallisationsvermögen nicht sehr verschieden ist. 

 Andererseits dürfte besondars auch die Unterkühlung von 

 Einfluß sein, in manchen Fällen kann auch die Bildung neuer 

 Verbindungen störend einwirken. 



